[en] Nowadays the majority of scientific areas are involved in the nanoscience revolution. Nanoparticles attract special interest of many researchers from the point of view both fundamental science and technological applications. They offer the ability to create sensors that are capable of detecting one virus or such a small concentration of pathogenic substance, that can not be detected by conventional methods. At present, exist 82 cancer treatments based on the use of nanoparticles. Composite materials with nanoparticles are employed as electromagnetic radiation absorbers for protection in the microwave frequencies radiation range. In envarienmental science, metal nanoparticles are used as antipollution material. In this work we have studied the structure and the magnetic properties of FeNi nanoparticles prepared by the method of the electric explosion of wire (EEW). The studies using the technique of X-Ray diffraction (XDR) lead us to conclusion that the nanoparticles are crystallized in a cubic system FCC with 3,596 Å cell parameter. We had also achieved the coherent domain size as high as 35 nm. The samples were subjected to a controlled temperature program to analyze the development of the crystal structure and the crystal size, both in oxygen atmosphere and in vacuum. For learning more about electronic microscopy techniques, useful for present research project, I have attended the course "Fundamentals of scanning electronic microscopy and microanalysis" taught by SGIker at the UPV/EHU. Both SEM and TEM electron microscopes were used in order to obtain the high resolution images of the samples and to analyze their elemental composition. We calculated the mean particle size of the sample (58 nm) using the images taken by SEM. The size of the particles and/or aggregates was measured by Mastersizer 2000 using a laser diffraction method. Breaking the aggregates as much possible we were able to achieve the average size value approaching the size of a single particle (100 nm). Finally, for the magnetic characterization vibrating sample magnetometer (VSM) was employed for the measurement of the magnetic moment of the sample, achieving the saturation magnetization of 125 emu/g for FeNi EEW nanoparticles. We have fabricated and characterized the magnetic nanoparticles of iron-nickel showing interesting structural and magnetic properties. The abstract based on the results obtained in present research project was sent to a specialized congress on the materials science (ISMANAM - 2013, Italy).

[es] Actualmente ninguna área científica es ajena a la revolución de la nanociencia; las nanopartículas atraen el interés de muchos investigadores desde el punto de vista de la ciencia fundamental y para sus aplicaciones tecnológicas. Las nanopartículas ofrecen la posibilidad de fabricar sensores que sean capaces de detectar desde un virus hasta concentraciones de substancias patógenas que no pueden ser detectadas por los métodos convencionales. Hoy en día existes 82 tratamientos contra el cáncer basadas en la utilización de nanopartículas y los materiales composite con nanopartículas se utilizan como medio de protección frente la radiación del rango de microondas. En la rama de ciencias ambientales, las nanopartículas metálicas sirven como materiales anticontaminantes. En este trabajo se ha estudiado la estructura y las propiedades magnéticas de las nanopartículas de FeNi preparadas mediante el método de explosión eléctrica de hilo. Con la técnica de Rayos–X(DRX) se ha determinado que las nanopartículas se cristalizan en un sistema cúbico FCC con un parámetro de celda de 3.596 Å, también, se ha obtenido el tamaño de dominio coherente que es de 35 nm. La muestra se ha sometido a un programa de temperatura controlada para seguir la evolución de la estructura cristalina y del tamaño del cristal, tanto en atmósfera oxidante como en vacío. Para el aprendizaje de los microscopios utilizados en este trabajo, se ha asistido al curso "Fundamentos de microscopia electrónica de barrido y microanálisis" impartido por SGIker de la UPV/EHU. Se han empleado los microscopios electrónicos SEM y TEM para obtener imágenes de gran resolución de la muestra y analizar su contenido elemental. Partiendo de las imágenes sacadas por el SEM se ha calculado el valor medio del tamaño de las partículas de la muestra, 58 nm. Mediante el Mastersizer 2000 se ha medido el tamaño de las partículas y/o agregados por método de difracción láser, disgregando la muestra todo lo posible hasta conseguir el tamaño medio que se aproxime al de una sola partícula, 100nm. Por último, para la caracterización magnética se ha servido del VSM que mide el momento magnético de una muestra cuando ésta vibra en presencia de un campo magnético estático, consiguiendo una imanación de saturación de 125 emu/g. Hemos fabricado y caracterizado las nanopartículas magnéticas de hierro-níquel y los resultados obtenidos han sido enviados a un congreso especializado de ciencia de materiales (ISMANAM - 2013, Italia).